( i383 ) 



clans des bains à températures constantes, et enfin touché par un octaèdre 

 amené à la surface libre du soufre solide : 



Températures 



Durée de latransfoimation pour 10" 



Tempe'ratures 44° 



Durée (le la transformation pour 10' 



» Ainsi, conformément aux prévisions, la transformation est très lente 

 dans le voisinage delà température de 97°, où elle cesse d'êlre possible, 

 et elle est plus rapide quand on la provoque à des températures décrois- 

 santes; mais, ce qu'on ne pouvait prévoir, elle est aussi très lente aux 

 basses températures. Dans l'intervalle, la vitesse passe par un maximum, 

 et les températures les plus favorables à la transformation des prismes, dans 

 les conditions que j'ai définies, sont comprises entre 44° ^t 55". 



» 2° Influence de la température à Inquelle les prismes ont été produits. — 

 Pour montrer celte influence, je citerai un groupe d'expériences faites 

 avec des tubes cliaufféscinq minutes à 129°, 5, portés dans des bains à des 

 températures différentes où l'on a fait naître des prismes que l'on a trans- 

 portés simidtanément dans le mêtue bain de dévitrification à 52°, 6. 



Températures de production des prismes. . . 75», 8 89°, 4 99°, 8 111°, 5 

 Durées de la dévilriCcalion pour lo"'™ S-^S^ i2'=o' 27"'i6' 54"'i6= 



» On voit que, dans les circonstancesindiquées, la durée de la dévitrification 

 est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus petite que les prismes ont 

 été produits aux plus basses températures. Ce résultat concorde avec ce 

 qu'on pouvait prévoir sur l'instabilité des prismes produits à des tempéra- 

 tures où leur formation est pour ainsi dire forcée par le contact d'un cristal 

 de même forme. 



» 3° Influence de la durée du séjour des prismes dans le bain uii ils ont pris 

 naissance. — Des expériences très variéesmontrent que laduréeduséjourdes 

 prismes dans le bain où l'on a déterminé leur production a une influence 

 notable sur la durée de la dévitrification. Cette durée diminue lorsque 

 le temps augmente, mais cette influence cesse au bout d'un certain temps, 

 comme le montre la série suivante, où des tubes chauffés cinq minutes à 

 129°, 5 ont été m;iintenus des temps dilïérents-à 99°, 8, puis dévitrifiés à 

 43°,.. 



Durées du séjour dans le bain de production. 5'" !^5"' 5''55'" 



Durées de la dévitrilication pour 10'"" 44'"7' i7"'20* i7"'2' 



0. K., i8S5, 1" Semestre. ( T, C, N° 22.) '8l 



